[65] Arbeiten in dem ehem. Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. v><);> 



6. 7. 8. 9. 10. 



Wasser .".... 19 23 14 34 23 Proc. 



Asche 153 5*4 92 48 8-3 „ 



Calorien 5277 6034 6294 5966 5718 



Aequivalent etc. • • 9*95 8-7 8*34 8*8 9'18 Cent. 



Cokes 682 700 70*4 690 67 '4 Proc. 



Phosphor 0468 0077 0*058 0*037 0*077 „ 



IL Spiegeleisen (Nr. 4) für die Zwecke des Bessemer Betriebes 

 erzeugt, enthielt in 100 Theilen : 



Kohlenstoff • • • 457 Proc. 

 Silicium • • • • 186 „ 

 Mangan • • • • 4*16 „ 

 Phosphor .... 0-238 „ 

 Der hohe Phosphorgehalt dürfte das Ptoheisen zum Besserner Pro- 

 cesse unbrauchbar machen — An Schwefel sind kaum nachweisbare 

 Menge vorhanden. 



244. Eisenerz aus dem Guido-Thale in Istrien, eingesendet von 

 der k. k. Statthalt er ei in Triest. 



Dasselbe enthielt in 100 Theilen : 



Eiseuoxyd 36*40 Proc. 



Thonerde 5*60 „ 



Wasser 5*24 „ 



Silicat, Thon, Quarz etc. • 53*24 „ 



10048 



Das eingesendete Erz enthält also 25*48 Proc. metallisches Eisen, 

 ein Gehalt, der, wenn nicht besonders günstige Verhältnisse vorliegen 

 (als hauptsächlich billige Arbeitskraft, Brennmaterial und Transport), 

 als ein zu geringer zu betrachten ist, um die Erzeugung des Eisens aus 

 dem Erze lohnend erscheinen zu lassen 



245. Cementmuster, übergeben von Herrn Mattiuzzi 

 in Wien. 



Das eingesendete Muster gab, gebrannt, gepulvert und mit Was- 

 ser angemacht einen sowohl an der Luft als unter Wasser recht gut 

 erhärtenden Cement. 



Die chemische Untersuchung desselben zeigte einen in Salzsäure 

 unlöslichen Rückstand (Silicat) • • • 48*2 Proc. 



Eisenoxyd und Thonerde 6*2 „ 



kohlensaurer Kalk 42 -9 „ 



Ausserdem enthielt der Stein Spuren von Magnesia und etwas 

 hygroseopisches Wasser. 



Der chemischen Zusammensetzung nach ist es sehr wahrscheinlich, 

 dass das Gestein , mit einem magnesiahältigen gewöhnlichen Kalkstein 

 zusammengebrannt , einen festeren Cement liefern würde , als dies 

 bei dem Gestein allein stattfindet. 



